[ 11 ] 
Krystallograpliische Bemerkungen zum Gyps. 
123 
Die Abrundung der Combinationskanten zwischen diesen Hemi- 
pyramiden und Hemidomen erfolgt wie die radiale Streifung theils durch 
ihre gegenseitige Öscillation an ihren Grenzen, theils auch wohl durch 
unbestimmbare, dazwischen liegende, andere Hemipyramiden. Die Run- 
dung der Kante E : <)' scheint durch das am Gyps so seltene Ivlino- 
dome v — Po o bei allen Krystallen sehr regelmässig wiederkehrend 
gebildet zu werden ; Sicheres lässt sich aber über das Auftreten dieser 
Fläche nicht sagen. 
Zum Schlüsse seiner Arbeit über die Gypskrystalle von Girgenti 
sagt Hessenberg: 
„Zwischen — P ( l ) und + ß / c P2 (d) liegt eigentlich noch eine 
Fläche, in welche — P mit Abrundung und radialer Streifung verläuft. 
Sie ist aber zur Bestimmung nicht genügend gut gebildet“. In seiner 
Mittheilung über die Gypskrystalle von Wasenweiler, 1 ) welche Hessen- 
berg mehrfach mit denen vom Girgenti vergleicht, und an denen 
v = Po o zum Theil sehr schön auftritt, deutet Hesse nberg darauf 
hin, dass diese Abrundung der Kante l : <5 an den Krystallen von Gir- 
genti zum Theil durch dieses Klinodoma veranlasst werden dürfte. 2 ) 
Beim Vergleiche seiner und meiner Abbildungen möchte man glauben, 
dass diese Abrundung ausserdem auch durch E hervorgerufen sein könnte. 
Von ft ist aber an den Krystallen von Girgenti keine Andeutung in 
Text und Bild zu finden. 
!. 4. Biegsamkeit und Spaltbarkeit des Gyps. 
Die sogenannte gemeine Biegsamkeit des Gyps ist bekannt, sie 
wird in jeder Mineralogie angegeben meist mit den Worten : „in dünnen 
Blättchen biegsam“, nur Naumann 3 ) setzt richtig in Klammer dazu: 
„doch nicht in allen Varietäten“. 
Gerade so, wie es viele selbst in dünnen Blättchen nicht oder 
kaum biegsame Gypse gibt, finden sich aber auch solche, welche einen 
sehr hohen Grad von Biegsamkeit haben, vielleicht den höchsten, welcher 
bei nicht zugleich dehnbaren oder geschmeidigen Mineralien vorkommt. 
Zu solchen biegsamen Varietäten gehört der oben besprochene, in 
Thon eingewachsene Gypsspath von Oberdollendorf und der bekannte 
aufgewachsene von Reinhardsbrunn bei Friedrichsrode in Thüringen. 
Der Biegsamkeit des Letzteren gedenkt schon 1845 II. Cred- 
ner 4 ) in einem Briefe an G. Leonhard: „Einfache sowohl, als Zwil- 
lingskrystalle desselben lassen sich bei nicht zu beträchtlicher Stärke 
allmählig unter einem Winkel von 60 — 90° biegen, ohne dass dabei die 
£ liegt in Zone der Flächen: — 'l s Poo, ooP'/ 3 
n » » » » 1 i 
*) Mineralogische Notizen. Neue Folge. VII. Heft, S. 34. 
2 ) Yergl. auch Scharff Ueber d. Gyps. 1871. S. 9. Taf. II fg. 40. 
3 ) Mineralogie. 1874. S. 257. 
4 ) Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 1846. S. 62 ff. 
